640 COSMOS. 



primitivement iitree, un melange, par cxemple, d'acide sulfurique 

 et d'eau, voici la simple op(^ration que Ton aura t'l faire. On rem- 

 plirale vaseou I'areoni^tre de la liqueur titreo priiriilive; on fera 

 plonger le vase pleinet le poids dans dc I'acide sulfurique et, Ton 

 ajoutera de I'eau jusqu'ci ce que I'equiiibre soit parfaitement re- 

 tabli; la liqueur contenue dans levaseourimmersion a lieu aura 

 alors rigourcusement le meme poids que la liqueur de I'ar^ome- 

 tre ou la liqueur primitive. 



— M. Dumas presente, au nom de M. Debray, des recherches 

 sur le molybdene et ses composes. 



Le molybdale acide de soude, hydrate d'Allemagne, connu 

 dans le commerce sous le nom d'acide molybdique, melange de 

 son poids de chlorhydrate d'ammoniaque bien pulverise, est 

 cbaufl'e dans un creuset de lerre jusqu'^ la temperature du 

 rouge. II se produit alors du sel marin, en meme temps que 

 de I'acide et du molybdene metallique, et une certaine quantity 

 de sulfure de molybdene, provenant de ce que le molybdate con- 

 tient du sulfate de soude. Le resultat final de I'operation est done 

 un melange de metal, d'oxyde et de sulfure insolubles, que Ton 

 separe facilement par des lavages du sel marin form^ et des sels 

 solubles qui souillaient le molybdate employ^. 



Apres le lavage, on grille le melange dans un lit a une tempe- 

 rature assez basse; on met le produit de cetle premiere combus- 

 tion dans une grande nacelle de platine que Ton cbauffe au bon 

 rouge dans un tube de terre leg^rement incline, dont on bouche 

 impiirfaitement les extremites avec deux tampons de terre. Sous 

 I'influence du faible courant d'air qui se produit dans le tube, 

 I'acide molybdique se volatilise et vient se deposer dans la partie 

 superieure du tube en lames cristallines d'unc grande beaute que 

 Ton peut comparer sous ce rapport k la napthaline sublimee. 



On obtient le molybdene metallique en reduisant I'acide par 

 I'hydrogene a une temperature basse d'abord, et que Ton eleve 

 ensuilejusqu'au rouge blanc pour acbever I'operation. Le metal 

 ainsi obtenu est dans unetat de division extreme ; il ne presente 

 aucunc trace de fusion ni memo d'agglomeration comme le fcrait 

 le platine dans lesmemes circonstances. 



J'ai essaye de fondre le molybdene reduitpar I'liydrogenc dans 

 un creuset de charbon entoure d'un creuset de chaux que je 

 porlais a la temperature donnee par le feu d'une forge alimentee 

 avec des escarbiiies. On se rappelle que M. Sainte-Claire Deville 

 a pu fondre du platine, et meme du quartz, dans ce foyer de cha- 



